432 
C. Gagel und H. Stremme, Ueber einen Fall 
mit fast vollständig erhaltener Struktur, ziemlich intensiv rot ge- 
färbt , ganz krümelig , mürbe und abfärbend , mit vereinzelten 
helleren bis fast weißen, ganz zersetzten Feldspäten. 
Außerdem wurden von der Halde noch Stücke dieses roten zer- 
setzten Gesteins gesammelt, die die Struktur schon kaum mehr er- 
keunen ließen, was aber wohl durch die mechanische Zertrümmerung 
des sehr mürben Gesteins bei den Ausräumungsarbeiten zu erklären ist. 
E. Endlich wurden von der Halde noch Stücke des ganz 
mürben, abfärbenden, weiß und rot geflammten Kaolins gesammelt, 
die die vorher beschriebenen weißen und roten Varietäten in einem 
Handstiick in dünneren Lagen und Streifen abwechselnd zeigten. 
Im Aufschluß des großen Trichters sah man die z. T. intensiv 
roten Partien im großen und ganzen ziemlich scharf abgesetzt, 
wolkig und flammig verteilt in dem überwiegend rein weiß ge- 
färbten Rohkaolin. 
Analysiert wurden die Proben A, B und D, und zwar wurde 
zuerst je eine Bauschanalyse des vollständigen Gesteins gemacht, 
dann wurden größere Mengen von A, B und D so lange mit Wasser 
gekocht, gewaschen und gesiebt, bis alle groben Quarze und noch 
unzersetzten gröberen Partikel entfernt waren und nur das unter 
2 mm Korngröße enthaltende weiße bezw. rote Rückstand, der eigent- 
liche Kaolin nebst etwaigen sonstigen feineren Produkten , übrig 
blieb, der schon völlig plastisch war; endlich wurde dieser Kaolin 
nochmals geschlämmt, bis auch die Bestandteile von 2 — 0,05 mm 
Korngröße entfernt waren und nur die feinsten Schlämmprodukte 
unter 0,05 mm Korngröße zurückblieben, und dieser feinste Schlämm- 
riickstand wurde dann außer der Bauschanalyse noch durch Auf- 
schließen mit verdünnter Schwefelsäure (1:5) im zugeschmolzenen 
Rohr bei 220° C. auf seinen Tongehalt untersucht nach der sonst 
im Laboratorium der kgl. geolog. Landesanstalt bei der Ton- 
bestimmung geübten Methode. Die Analysen ergaben 1 : 
A (weiß) 
B (weiß) 
D (rot) 
Bauschanalysen der feinsten 
Gesamt- 
Gesamt- 
Gesamt- 
Abschlämmprodukte 
Analyse 
Analyse 
Analyse 
von A + B 
von D 
StO, . 
69,87 (75,60) 
64,68 (70,04) 
67,54(72,80) 49.71(56,57) 47,78(54,09) 
TiO ä . 
0.10 
Spur 
0,10 
0,10 
0.26 
Al, O s . 
17,41 (18.89) 
24.93 (27,37) 
21.34(22,01) 35.20(40,06) 
34,07 (38,34) 
Fe, O s . 
0,69 ( 0,75) 
0,46 
2,26( 2,44) 1,22 ( 1,39) 
3,51 ( 3,97) 
Fe 0 . 
3,02 ( 3,28) 
0.26 
0.40 
0.21 
0,12 
CaO . 
0,20 
0.10 
0.15 
0.17 
0.57 (0,64) 
MgO . 
0.15 
0,06 
0.07 
0,13 
0.23 
K, 0 . 
0.36 
0,29 
0.33 
0,54 
0,67 
Nä 2 0 . 
0,16 
0,08 
0,09 
0.06 
0.28 
H, 0 • 
6.33 
8.62 
7,33 
12.13 
11.67 
CO, . 
1.49 
— 
; 
Spur 
0.24 
so 3 . 
0.06 
0.13 
Spur 
0,15 
0,28 
p 2 o 5 . 
0,11 
0.18 
0.11 
0.12 
0.18 
99,95 
99,79 
99,72 
99,74 
99,86 
1 Die danebenstehenden in ( ) gesetzten Zahlen sind die Umrech- 
nungen auf wasserfreie Substanz ! 
